324 



Н. К. Высоцкій. 



Для характеристики химическаго состава такой платины могутъ служить слѣду- 

 ющіе анализы платины изъ Авроринскаго коренного мѣсторожденія: 



Самородки свѣтлаго, стально-сѣраго цвѣта, переходящаго мѣстами въ серебристо- 

 бѣлый, съ сильбыыъ блескомъ; магнитвы; при ударахъ раздѣляются на угловатыя, не- 

 правильнокристаллическія зерна . 



& 



Ре 



Іг 



т 



М 



Си 



Уд. в. 



84,23 



9,83 



4,12 



0,69 



0,73 



0,41 





81,77 



12,20 



2.91 



0,57 



0,20 



2,26 



16,544 



78,86? 



12,55 



1,15 



6,12? 



0,34 



0,93 





Слѣдовательно платина эта представляетъ собой частью поликсенъ а, богатый 

 иридіемъ, и частью близкія къ поликсену разновидности, — съ примѣсью ферроплатины а, 

 иногда богатыя палладіемъ. 



Наконецъ, свѣтлая платина съ содержаніемъ Ре менѣе 16 и болѣе 10% ( т - е « пред- 

 ставляющая смѣшеніе поликсена а съ ферроплатиной а) происходитъ б. ч., вѣроятно, изъ 

 мѣсторожденій того переходнаго (между 1-ымъ и 2-ымъ) типа, который былъ указанъ 

 выше. Хотя вообще здѣсь наблюдалось нерѣдко, что зерна платины различной по химиче- 

 скому составу и физическимъ свойствамъ, т. е. черной и сѣрой, или черной, сѣрой и сере- 

 бристо-бѣлой, являются вмѣстѣ, — какъ бы склеенными въ одно зерно хромистымъ же- 

 лѣзнякомъ *), а мѣстами — и безъ посредства послѣдняго 2 ), и слѣдовательно выдѣлялись 

 въ одномъ и томъ же мѣстѣ дунитовой магмы. 



Приыѣраын химическаго состава платины, представляющей смѣсь или переходъ 

 между ферроплатиной и поликсеномъ, изъ числа приведенныхъ анализовъ Н. -Тагильской 

 розсыиной платины могутъ служить слѣдующіе: 



Выдѣленныя зерна серебристо- бѣлаго цвѣта съ сильнымъ блескомъ; немагнитны; 

 при ударахъ молотка расплющивались, не раздѣляясь 3 ). 



Р( Гс Іг Рсі ВЪ Си Уд. в. 



79,44 11,88 5,39 0,17 2,83 0,28 17,2 

 82,32 11,62 2,45 0,30 2,17 1,14 17,722 



Выдѣленныя зерна сѣрой немагнитной платины, расплющивавшейся при ударахъ 

 молотка безъ выдѣленія чернаго порошка желѣзняковъ. 



84,43 11,82 1,03 0.26 2,25 0,22 16,54 

 84,04 11,45 1,23 0,23 2,40 0,65 16,439 



г ) Наир., въ составь немагнитной Н.-Тагнльской платины входило, по Мухпну, 13°/ 0 черной, 17 0 / 0 

 сѣрои и 70°/ 0 серебрнсто-бѣлой платины. 



2 ) Напр., на фиг. 11, тбл. XII нзображенъ разрѣзъ самородка платины изъ Авроринскаго коренн. 

 ыѣсторождевія, гдѣ ясно видно, что послѣдняя состоитъ изъ аггрегата угловатыхъ зеренъ различнаго 

 цвѣта: сѣраго н почти чернаго. 



3 ) По Мухпну, 1. с. 



